( lODO ) 



» Ces deux pouzzolanes étaient composées comme il suit : 



[ silice 68,00 \ 



Pouzzolane ) , . ^ ^ I 



\ alumine ii,25 > 100,00 



d argile pure / ^ \ 



\ perte 0,75 / 



i silice 66,66 \ 



alumine 22,70 i 



peroxyde de fer . . . 10,57 ( ' 



perte 0,02 1 



» Les silex porphyrisés, ou réduits par pulvérisation et lévigation au der- 

 nier degré de finesse possible par les moyens mécaniques, provenaient : 1° du 

 silex pyromaque ou pierre à fusil; 1° du silex agate à nuances rougeâtres. 



>> Chacune de ces substances a été bien exactement mélangée avec i5 

 pour 1 00 de son poids de chaux grasse pesée vive et réduite en pâte par 

 l'extinction ordinaire, de manière à donner au mélange une bonne consis- 

 tance ; puis les mélanges introduits dans des verres à boire et immédiate- 

 ment immergés ont conduit aux résultats consignés dans le tableau ci-après. 







DURETÉS 



Ces expériences, pour les pouzzolanes artificielles et 



VITESSE 



mesurées après quatre 



les silex agate et pierre à fusil, ont été commencées 



ou temps de la prise 



mois d'immersion, par 



en octobre i856 et terminées en février 1857. Pendant 



mesurée 



le nombre de tours d'un 



leur durée, la température du laboratoire a varié 



par l'aiguille 



foret, pour pénétrer de 



de i5 à 20 degrés centigrades. 



en usage. 



6 millimètres dans la 

 masse. 



Mélange de chaux grasse et de pouzzolane d'argile 







blanche dans les proportions indiquées. ... 



3 jours \ 

 2 jours 



40 tours 





34 tours 



Mélange de silex pyromaque porphyrisé et de chaux 





grasse dans les proportions indiquées 



Du 24^ au 3o^ jour 



3 tours 



Mélange avec le même silex à l'état de sablon 



N'a pas pris 



„ . 



Mélange de silex agate porphyrisé et de chaux grasse. 



Du 3o^ au 35^ jour 



2 tours 



Mélange avec le même silex à Tétat de sablon 



N'a pas pris 



* H 



Mélange de quartz hyalin porphyrisé et de chaux 









Wa pas pris 



» » 





» Le rôle complètement inerte du quartz hyalin était prévu, ce n'est que 

 comme complément d'essais sur les matériaux exclusivement composés de 

 silice à l'état cristallin, que nous l'avons admis dans ce tableau. 



» Nous étions tellement loin de nous attendre à ces résultats presque né- 



